8 C. Doeltcr, 



gezeigt hatten, daß es auch ein monokUnes Magnesiummeta- 

 silicat gibt), vier Krystallarten dieser Verbindung, von welchen 

 zwei dem Pyroxen, zwei dem Amphibol angehören; außerdem 

 fanden E. T. Allen, W. White, F. Wright und Esper Lar sen 

 später noch eine dritte, äußerst seltene zu Pyroxen gehörige 

 Krystallart, welche ähnlich wie Olivin krystallisiert. 



Sehen wir von den amphibolartigen Krystallarten ab, so 

 haben wir nach den optischen Studien von F. Wright drei 

 pyroxenartige Modifikationen, von welchen die wichtigeren der 

 auch in der Natur vorkommende rhombische Enstatit und der 

 schon seit längerer Zeit, namentlich durch die Arbeiten von 

 Fouque, Michel -Levy bekannte monokline Magnesiumaugit 

 sind. Daß eine solche, wenigstens in Mischungen vorkommt, 

 wissen wir aus den Pyroxenanalysen; W. Wahl hat dafür den 

 Namen Klinoenstatit vorgeschlagen. 



Nach den genannten amerikanischen Forschern haben die 

 beiden Krystallarten einen Umvvandlungspunkt, welcher bei 

 1260° bis 1290° liegt, wenn man durch mehrere Tage erhitzt, 

 während bei rascher kurzer Erhitzung eine weit höhere 

 Temperatur nötig ist; bei 1500° vollzieht sich nach ihnen die 

 Umwandlung sofort. Die Beobachtung, daß die Umwandlung 

 davon abhängt, ob das Präparat kurze Zeit oder lange Zeit 

 erhitzt wird, stimmt mit Beobachtungen an anderen Stoffen gut 

 überein. 



Nach Fr. Wright und J. K. Clement lassen sich die 

 beiden Krystallarten, sowohl was die Beobachtungsquotienten 

 als die spezifischen Gewichte anbelangt, gut unterscheiden. Sie 

 erhielten 



Enstatit 3-175 Dichte, 



Monokliner Pyroxen . .3-192 Dichte. 



Ferner gaben sie folgende Achsenverhältnisse: 



a:b:c=l- 0308 : 1 : - 5885 für Enstatit und 

 a:b:c— 1-0330: 1 : 0-77 für Klinoenstatit. 



Für Klinoenstatit erhielten sie: 



A^a= 1-647 A^j5=i 1-652 iV^. = 1-658. 



